فهرست مواد عایق

لیست زیر لیستی از مواد عایق مورد استفاده در سراسر جهان است.
یادداشت جدول:
مقادیر RSI و مقادیر R برای مواد و ساختارهای مختلف ذکر شده است.
مقادیر معمولی تقریبی بر اساس میانگین ارقام ذکر شده اند.
ستون آخر مقادیر RSI نرمال شده را به ۱ متر (۳ فوت ۳ اینچ) ضخامت نمایش می دهد.
با کلیک بر روی ستون RSI-value مقادیر بر اساس مقدار میانه محدوده مرتب می شوند.
با کلیک بر روی ستون R-value مقادیر بر اساس کمترین مقدار مرتب می شود.
| مواد | ضخامت به cm (in) | مقدار RSI (m2·K/W) | مقدار R (ft2·°F·h/BTU) | مقدارRSI   (m2·K/W) (هر متر) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| پانل عایق خلاء | 2.54 (1) | 5.28–8.8 | 14-66 | ۲۰۸–۳۴۶ |
| سیلیکا ایروژل | 2.54 (1) | 1.76 | 10.3 | ۶۹ |
| پانل سفت و سخت پلی اورتان (CFC/HCFC منبسط شده) اولیه | 2.54 (1) | 1.23–1.41 | 7–8 | ۴۸–۵۶ |
| پانل سفت و سخت پلی اورتان (CFC/HCFC منبسط شده) با سن 5 تا 10 سال | 2.54 (1) | 1.10 | 6.25 | ۴۳ |
| پانل سفت و سخت پلی اورتان (پنتان منبسط شده) اولیه | 2.54 (1) | 1.20 | 6.8 | ۴۷ |
| پانل سفت و سخت پلی اورتان (پنتان منبسط شده) سن 5 تا 10 سال | 2.54 (1) | 0.97 | 5.5 | ۳۸ |
| پانل سفت و سخت پلی اورتان با روکش فویل (پنتان منبسط شده) | 2.54 (1) | ۱٫۱–۱٫۲ |  | 45–48  |
| پانل سفت پلی ایزوسیانورات رو به فویل (پنتان منبسط شده) اولیه | 2.54 (1) | 1.20 | 6.8 | 55  |
| پانل سفت و سخت پلی ایزوسیانورات رو به فویل (پنتان منبسط شده) با سن 5 تا 10 سال | 2.54 (1) | 0.97 | 5.5 | ۳۸ |
| فوم اسپری پلی ایزوسیانورات | 2.54 (1) | 0.76–1.46 | 4.3–8.3 | ۳۰–۵۷ |
| فوم اسپری پلی اورتان سلول بسته | 2.54 (1) | 0.97–1.14 | 5.5–6.5 | ۳۸–۴۵ |
| فوم اسپری فنولیک | 2.54 (1) | 0.85–1.23 | 4.8–7 | ۳۳–۴۸ |
| عایق لباس نازک | 2.54 (1) | 0.28–0.51 | 1.6–2.9 | ۱۱–۲۰ |
| پانل های اوره فرمالدئید | 2.54 (1) | 0.88–1.06 | 5–6 | ۳۵–۴۲ |
| دیوار خشک | 2.54 (1) | 0.15 | .9 | ۶٫۲ |
| فوم اوره | 2.54 (1) | 0.92 | 5.25 | ۳۶٫۴ |
| پلی استایرن منبسط اکسترود شده (XPS) با چگالی بالا | 2.54 (1) | 0.88–0.95 | 5–5.4 | 26–40 |
| تخته پلی استایرن | 2.54 (1) | 0.88 | 5.00 | ۳۵ |
| پنل سخت فنلی | 2.54 (1) | 0.70–0.88 | 4–5 | ۲۸–۳۵ |
| فوم اوره فرمالدئید | 2.54 (1) | 0.70–0.81 | 4–4.6 | ۲۸–۳۲ |
| چوب های فایبرگلاس با چگالی بالا | 2.54 (1) | 0.63–0.88 | 3.6–5 | ۲۵–۳۵ |
| پلی استایرن منبسط اکسترود شده (XPS) با چگالی کم | 2.54 (1) | 0.63–0.82 | 3.6–4.7 | ۲۵–۳۲ |
| Icynene loose-fill (pour fill) | 2.54 (1) | 0.70 | 4 | ۲۸ |
| پلی استایرن منبسط شده (EPS) با چگالی بالا | 2.54 (1) | 0.70 | 4.2 | 22–32 |
| فوم خانگی | 2.54 (1) | 0.69 | 3.9 | ۲۷٫۰ |
| پوست برنج | 2.54 (1) | 0.50 | 3.0 | 24 |
| چوب فایبرگلاس | 2.54 (1) | 0.55–0.76 | 3.0 | ۲۲–۳۰ |
| چوب پنبه ای (عایق جین آبی) | 2.54 (1) | 0.65 | 3.7 | ۲۶ |
| پلی استایرن منبسط شده (EPS) با چگالی کم | 2.54 (1) | 0.65 | 3.85 | ۲۶ |
| پشم گوسفند  | 2.54 (1) | 0.65 | 3.7 | ۲۶ |
| اسپری آیسینن | 2.54 (1) | 0.63 | 3.6 | ۲۵ |
| فوم اسپری پلی اورتان سلول باز | 2.54 (1) | 0.63 | 3.6 | ۲۵ |
| مقوا | 2.54 (1) | 0.52–0.7 | 3–4 | ۲۰–۲۸ |
| پشم سنگ و سرباره | 2.54 (1) | 0.52–0.68 | 3–3.85 | ۲۰–۲۷ |
| سلولز با پر کردن آزاد | 2.54 (1) | 0.52–0.67 | 3–3.8 | ۲۰–۲۶ |
| اسپری مرطوب سلولز | 2.54 (1) | 0.52–0.67 | 3–3.8 | ۲۰–۲۶ |
| پشم سنگ و سرباره با پر کردن آزاد | 2.54 (1) | 0.44–0.65 | 2.5–3.7 | ۱۷–۲۶ |
| پشم شیشه با پر کردن آزاد | 2.54 (1) | 0.44–0.65 | 2.5–3.7 | ۱۷–۲۶ |
| فوم پلی اتیلن | 2.54 (1) | 0.52 | 3 | ۲۰ |
| فوم سیمانی | 2.54 (1) | 0.35–0.69 | 2–3.9 | ۱۴–۲۷ |
| پرلیت با پر کردن آزاد | 2.54 (1) | 0.48 | 2.7 | ۱۹ |
| پانل های چوبی، مانند روکش | 2.54 (1) | 0.44 | 2.5 | (9)17 |
| پانل سفت و سخت فایبرگلاس | 2.54 (1) | 0.44 | 2.5 | ۱۷ |
| ورمیکولیت با پر کردن آزاد | 2.54 (1) | 0.38–0.42 | 2.13–2.4 | ۱۵–۱۷ |
| ورمیکولیت | 2.54 (1) | 0.38 | 2.13 | 16–17 |
| عدل کاه | 2.54 (1) | 0.26 | 1.45 | 16–22 |
| بتن کاغذی | 2.54 (1) |  | 2.6–3.2 | 18–22 |
| چوب نرم (بیشتر) | 2.54 (1) | 0.25 | 1.41 | 7.7  |
| تراشه های چوب و سایر محصولات چوبی با پر کردن آزاد | 2.54 (1) | 0.18 | 1 | ۷٫۱ |
| بتن هوادهی/ سلولی (رطوبت 5 درصد) | 2.54 (1) | 0.18 | 1 | ۷٫۱ |
| برف | 2.54 (1) | 0.18 | 1 | ۷٫۱ |
| چوب سخت (بیشتر) | 2.54 (1) | 0.12 | 0.71 | 5.5  |
| آجر | 2.54 (1) | 0.030 | 0.2 | 1.3–1.8 |
| شیشه | 2.54 (1) | 0.025 | 0.14 | ۰٫۹۸ |
| شیشه بدون عایق | 0.6 (0.25) | 0.16 | 0.91 | ۰٫۹۸ |
| شیشه عایق (دو جداره) | 1.6–1.9 (0.63–0.75) | 0.35 | 2 | 40 |
| شیشه عایق (دو جداره، سخت کم e) | 1.6–1.9 (0.63–0.75) | 0.67 | 3.8 | 77 |
| شیشه عایق (دو جداره، نرم کم e) | 1.6–1.9 (0.63–0.75) | 0.90 | 5.11 | 100 |
| شیشه عایق (سه جداره) | 3.2–3.8 (1.2–1.5) | 0.67 | 3.8 | 40 |
| بتن ریخته شده | 2.54 (1) | 0.014 | 0.08 | 0.43–0.87  |
| مواد | ضخامت به cm (in) | مقدار RSI (m2·K/W) | مقدار R (ft2·°F·h/BTU) | مقدارRSI   (m2·K/W) (هر متر) |